Newsgroup: it.arti.musica.strumenti.chitarra
Titolo: [liuteria] ...ancora su verniciatura

Rieccomi qui, arenato ancora nella verniciatura del corpo della nascitura
Tele. Purtroppo posso lavorarci solo nei fine settimana, e le cosa stanno
andando a rilento...  
Non starò ad annoiarvi andandovi a descrivere i neumerosi tentativi da me
intraprtesi e le relative svernicature per ricomincare daccapo.
Mi limiterà a fare il punto, e chiedere qualcosina: ho steso a pennello il
turapori (solvente: nitro). Nonostate le numerose mani di vernice e
passaggi di carta abrasiva dalle grane più disparate, sul fronte e sul
retro permangono delle "buchettine" e leggere striature. 
Mi chiedo a questo punto: spariranno dopo aver spruzzato il lucido? Sarà
il caso di continuare col turapori, magari avvalendomi - per queste ultime
mani - dell'aerografo? Riguardo quest'ultimo, che non ho finora mai usato:
mi è stato consigliato augello da 1mm. Ne ho trovato solo da 1,50mm. che
ne dite?
Grazie mille in anticipo dal solito assillante scocciatore.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


aspetta consigli più illustri dei miei, ma la mia te la dico.
se parli di buchettine o striature non penso che basti il turapori, come 
dice la parola questo serve a chiudere i pori del legno e stop.
se hai piccole buchettine puoi usare dello stucco da legno, lo metti, lo 
livelli come meglio puoi e dopo, da asciutto, lo carteggi come il legno 
normale.
almeno io ho fatto così, su un difetto del corpo che stavo assemblando.
per l'aerografo, devo dirti che ho preso quello che avevano al brico, e 
l'ho usato senza farmi troppi pensieri ed il lavoro è venuno benone. non 
penso proprio che hai una punta da 1mm.
ciao
-- 
Luca

 penso proprio che hai una punta da 1mm.
Infatti la mia è da 1.50. Anche la tua non credo sia da meno ma se il
lavoro è venuto bene... ti ringrazioper la rassicurazione.


"Bernardo Soares"  ha scritto nel messaggio
news:iohf9h$cpv$1...@news.newsland.it...
Rieccomi qui, arenato ancora nella verniciatura del corpo della nascitura
Tele. Purtroppo posso lavorarci solo nei fine settimana, e le cosa stanno
andando a rilento...
Non starò ad annoiarvi andandovi a descrivere i neumerosi tentativi da me
intraprtesi e le relative svernicature per ricomincare daccapo.
Mi limiterà a fare il punto, e chiedere qualcosina: ho steso a pennello il
turapori (solvente: nitro). Nonostate le numerose mani di vernice e
passaggi di carta abrasiva dalle grane più disparate, sul fronte e sul
retro permangono delle "buchettine" e leggere striature.
Mi chiedo a questo punto: spariranno dopo aver spruzzato il lucido? Sarà
il caso di continuare col turapori, magari avvalendomi - per queste ultime
mani - dell'aerografo? Riguardo quest'ultimo, che non ho finora mai usato:
mi è stato consigliato augello da 1mm. Ne ho trovato solo da 1,50mm. che
ne dite?
Grazie mille in anticipo dal solito assillante scocciatore.
Se stai usando la nitro, prima di riuscire a vedere una superficie veramente
compatta e pronta al lucido finale... dovrai dare diverse mani ancora.
Ovviamente a pennello è molto + lunga la procedura poichè le striature della
pennellata le potrai togliere solo carteggiando ma devi aspettare un bel po'
di tempo affinchè la vernice sia effettivamente asciutta.
con la nitro, se non è catalizzata, ci vogliono giorni se non settimane.
Quando sarà realmente asciugata andrai di carta abrasiva bagnata grana 1200
solo dopo aver eliminato tutte le asperità allora potrai pensare di passare
al lucido.
saluti
MAX
www.koolguitars.com
Handmade custom bass & guitars
cell. 338.14.13.610 

 con la nitro, se non è catalizzata, ci vogliono giorni se non settimane.
Oddio, a me sembra che il turtapori diluito con la nitro asciughi subito...


Bernardo Soares ha scritto:


 Oddio, a me sembra che il turtapori diluito con la nitro asciughi subito...
diluito?????  ma che stai a ffà!!!!!!! il turapori non si diluisce!! è già
pronto all'uso!!!! per forza continui a trovare portusi!!!!
bastavano 2 mani di SOLO turapori e carteggiatura alla Kool per avere una
superficie perfetta!
l.


 subito...
prova a diluire meno in maniera da fare piů spessore e riempire di piů, 
oppure se il problema č la buccia d' arancia, si tratta forse solo di 
carteggiare per tirarla via ;)
220 e acqua e viene liscia come il velluto 

 l.
dipende dal turapori ce n'è di quello che sembra pongo ;) 

 subito...
diluito?????  ma che stai a ffà!!!!!!! il turapori non si diluisce!! è già
pronto all'uso!!!! per forza continui a trovare portusi!!!!
bastavano 2 mani di SOLO turapori e carteggiatura alla Kool per avere una
superficie perfetta!
l.
il diluente aiuta sia a stendere più facilmente le vernici, sia ad agevolare 
proprio l'essiccazione... quindi direi che è necessario.
la quantità di turapori dipende  dal legno, sull'acero ce ne va di meno 
rispetto al frassino o al mogano.
la nitro è monocomponente... fa meno spessore e asciuga più lentamente in 
profondità
ti posso garantire che l'essiccazione totale avviene dopo oltre un mese in 
condizioni climatiche ottimali (caldo secco).


 condizioni climatiche ottimali (caldo secco).
Ma dopo quanto tempo si puo' carteggiare? 

 220 e acqua e viene liscia come il velluto
Ho provato proprio con la con la 220, ma a secco. Ma daje e ridaje, 'sta
buccia d'arancio stenta a venir via. Ho provato intervallando carta 150
(col rischio di produrre graffi), carta 220, passata di vernice e poi
daccapo.


 superficie perfetta!
Al turaporti ho aggiunto tinta arancione. Per farla rialtare, mantenendo
inalterata la caratteristica di trasparenza, ho dovuto dare molte mani.  
Per ottenere lo stesso effetto giallino-arancio-trasparente, dando solo un
paio di mani come dici tu, avrei dovuto concentrare massicciamente la
tinta rischiando 1) effetto coprente 2) striature di colore a seconda
della pennellata. 
Da neofita mi permetto di rire questo semplicemente perché... mi è appena
successo!!! ;-)


 dipende dal turapori ce n'è di quello che sembra pongo ;)
Il mio è... gommosetto. 


 superficie perfetta!
Al turaporti ho aggiunto tinta arancione. Per farla rialtare, mantenendo
inalterata la caratteristica di trasparenza, ho dovuto dare molte mani.
Per ottenere lo stesso effetto giallino-arancio-trasparente, dando solo un
paio di mani come dici tu, avrei dovuto concentrare massicciamente la
tinta rischiando 1) effetto coprente 2) striature di colore a seconda
della pennellata.
Da neofita mi permetto di rire questo semplicemente perché... mi è appena
successo!!! ;-)
In effetti il tuo problema nasce proprio dal fatto che hai mescolato la 
tintura al turapori. Col pennello non potrai mai ottenere una superficie e 
una distensione della vernice omogenea.... in pratica eliminare (o non 
vedere) le striature è praticamente impossibile soprattutto se la tonalità 
rimane chiara.
Inoltre può esserci una incompatibilità tra la stessa tintura e la nitro che 
stai usando.
Avresti dovuto dare la tintura sul legno grezzo e poi andare di turapori tal 
quale, cioè senza l'aggiunta della tintura.
Il risultato uniforme col turapori colorato lo puoi ottenere solamente con 
pistola a spruzzo e compressore (e anche in questi casi bisogna essere bravi 
per essere uniformi).
Visto che sei ancora in fase "turapori" il mio consiglio è di carteggiare di 
nuovo fino a legno grezzo per poi dare la tintura sul legno (sia essa a base 
d'acqua che a base di solvente), aspettare che sia completamente asciutto 
(consiglio cmq le 24 ore) e poi turapori trasparente.
La nitro se al tatto sembra asciutta in realtà non lo è... per esperienza mi 
è successo (qualche annetto fa ormai ;-)) che dopo oltre un mese poggiando 
la chitarra sul classico reggichitarra, la vernice si è "gobbata" in modo 
marcato proprio sugli appoggi.
Ecco un altro dei motivi per cui ho bandito la nitro.
Per una blanda carteggiatura puoi aspettare 24 ma noterai cmq che la carta 
subito si impasta. Se è di grana grossa fai graffi profondi, se di grana 
fine si impasta subito questo sta ad indicare proprio che, di fatto, è 
ancora una vernice "tenera".


 cell. 338.14.13.610
